ER ER EEE 
Beiträge zur Kenntnis der hydrothermalen Silikate, 55 
wurde etwas konisch ausgedreht und eine Einlage aus 1 mm starkem 
Feinsilber in dieselbe hineingepasst, welche oben mit einem flanschen- 
artigen Falz versehen war, dessen Durchmesser gleich dem der 
Kupferplättchen gewählt wurde. Beim Zuschrauben des Deckels 
wurde das Kupferplättchen fest auf den Silberfalz gepresst, was 
eine vorzügliche Dichtung bewirkte, wenn die Schraube genügend 
angezogen wurde. Der einzige Nachteil dieser Methode ist der Um- 
stand, dass das Kupferplättchen am Ende des Versuchs so dicht auf 
der Einlage haftet, dass es nur sehr schwierig wieder entfernt werden 
kann. Da der Flansch des Silbertiegels durch das Pressen bei jedem 
Versuch dünner wird, kann eine solche Einlage höchstens dreimal 
gebraucht werden. 
Zur Heizung der Bombe benützte ich zwei elektrische Öfen. 
Der eine war ein Heräus-, der andere ein selbstkonstruierter Nickel- 
drahtofen. Beide hatten ein 6,5 cm weites, senkrechtes Heizrohr, in 
dessen mittlerem Drittel die Bombe auf einer Sandschicht ruhte. 
Den oberen Teil füllte ich mit losen Asbestfasern an. Die Temperatur 
wurde mit einem Thermoelement, welches neben die Bombe in den 
Ofen gestellt wurde, gemessen und die Stromstärke so reguliert, 
dass sich im Ofen eine Temperatur von 470° einstellte, was zirka 
8—10 Stunden in Anspruch nahm, wenn die kalte Bombe in den 
bereits heissen Ofen gestellt wurde. Da die Temperatur bei kon- 
stantem Strom sich ‚innerhalb 460° und 480° konstant erwies, war 
es nicht notwendig, das Thermoelement immer im Ofen zu lassen. 
Es genügte, von Zeit zu Zeit eine Kontrollmessung zu machen. 
Die Bomben wurden meist etwa 22 Stunden erhitzt. Sie waren 
also unter Berücksichtigung der Zeit des Anheizens zirka 12—14 
Stunden der konstanten Maximaltemperatur ausgesetzt. Den Befund 
von Friedel und Baur, dass diese Zeit zur Einstellung eines relativ 
haltbaren Zustandes des Systems genügt, kann auch ich bestätigen. 
Es liess sich gewöhnlich kein merkbarer Unterschied wahrnehmen, 
wenn ein Versuch auf 48 Stunden oder mehr ausgedehnt wurde. 
Selbstverständlich ist dadurch nicht gesagt, dass nach dieser kurzen 
Zeit der stabile Zustand des Systems eingetreten ist. Nachdem aber 
einmal verhältnismässig haltbare schwerlösliche Stoffe entstanden sind, 
wandeln sich diese, sofern sie metastabil sind, nur sehr langsam in 
die stabilen um, ebenso wie auch aus den gebildeten kleinen Kristallen 
nur sehr langsam, durch Wachsen der einen auf Kosten der andern, 
grössere entstehen. 
Als Ausgangsmaterialien wurden nur amorphe Stoffe gewählt. 
In folgendem gebe ich eine Zusammenstellung derselben mit ihren 
Analysen in Prozenten. 
